( '97 ) 

 fontes que les aciers, et surtout très énergiquement la fonte blanche spécu- 

 laire. Ainsi, en neuf jours, les aciers n'ont perdu, par o'"'',02 de surface, que 

 I à tF selon leur nature ; tandis que la fonte blanche manganésée a perdu y^r^ 

 la fonte noire de Saint-Montant, pour le Bessemer, Ss"', 5o, et la fonte phos- 

 phoreuse, pour poterie, 5^''. 



» Les aciers trempés sont moins attaqués que les mêmes aciers recuits, 

 les aciers doux moins que les aciers manganèses ou chromés, l'acier au 

 tungstène moins que les aciers ordinaires ayant la même teneur en carbone. 



» Il suit de là qu'il faut éviter l'emploi des tôles manganésées pour les 

 coques de navires ; et j'ajouterai que, d'après l'expérience des constructeurs 

 anglais, la corrosion est plus vive le long de la ligne de flottaison que là 

 où le métal est toujours à l'air, ou toujours sous l'eau. 



» L'eau acidulée, comme l'eau de mer, dissout plus rapidement les fontes 

 grises que les aciers, mais non la fonte blanche spéculaire : c'est la fonte 

 grise impure qui est le plus fortement attaquée. 



» Ainsi, en trois jours, l'eau à | pour loo d'eau acidulée, renouvelée 

 tous les matins, a enlevé : 



A la fonte noire, pour Bessemer, contenants à 4 pour loo de manganèse ^^ 



et I à 2 pour loo de silicium '5)9 



A la fonte grise phosphoreuse pour poterie 8,9 



A la fonte blanche spéculaire seulement i ,5 



Et même à la fonte avec bois pure de Ruelle seulement 0,8 



Les aciers doux ne perdent, dans les mêmes circonstances, que. o^', i à 0,4 



Les aciers doux, simplement carbures 0"'',8 à 1,1 



L'acier manganèse et dur recuit 1,6 



Et le même acier trempé 4 > ' 



c'est-à-dire, beaucoup plus que la fonte blanche spéculaire et la fonte pure 

 au bois. 



» J'ai constaté aussi que l'eau acidulée, comme l'eau de mer, attaque 

 plus énergiquement l'acier chromé que l'acier pur, et plutôt moins l'acier 

 au tungstène. 



» On voit finalement que, si, sous le rapport du chrome, du manganèse 

 et du tungstène, l'action de l'eau acidulée est à peu près la même que celle 

 de l'eau de mer, elle est totalement différente sous les autres rapports, et 

 surtout bien différente de l'action de l'air humide. Les essais à l'eau 

 acidulée ne peuvent donc rien apprendre quant à la résistance relative des 

 diverses sortes de fer à l'air humide, ou à l'eau de mer. » 



